IL MACIGNO COME MATERIALE REFRATTARIO 
161 
tosto forti di silice, di argilla e di magnesia (CaC0 3 = 79,57 %); si 
vedano i risultati delle due analisi a pag. 1(33, colonne l e II. 
A chi penetra nell’interno della fornace della Tana, la superficie 
della camera di calcinazione appare divisa abbastanza distintamente 
in tre zone: 
I. Zona di macigno arrossato, con o senza luccichio di mica, senza 
vetro o con una leggera spalmatura di vetro incoloro; circonda la 
bocca di caricamento e sembra limitata inferiormente da una linea 
che al di sopra della porta di scarico passa assai vicino alla bocca 
di caricamento, di fronte alla porta tocca quasi il suolo della for- 
nace, e lateralmente arriva a circa metà dell’altezza. 
II. Zona di macigno arrossato, senza luccichio di mica, rivestito 
da un velo di vetro verde erba, verde smeraldo o verde bottiglia; 
costituisce un anello obliquo che superiormente arriva al limite della 
prima zona, e che inferiormente cessa a mezza altezza sopra la 
porta e al livello del suolo nella metà della fornace opposta alla 
porta stessa. 
111. Zona grigio-verdastra con molto vetro e segni di avvenuta 
fusione (sgocciolatura, inclusione di pezzi di calce nel vetro, struttura 
vescicolare) con aspetto scoriaceo evidentissimo nelle superfici di frat- 
tura; circonda la porta di scarico e si abbassa ai lati, terminando 
verso la metà del giro. 
11 fatto che queste tre zone si possono facilmente distinguere non 
vuol dire che in ognuna di esse il processo di cottura abbia prodotto 
ovunque proprio gli stessi effetti; e questo anzitutto per resistenza 
di passaggi graduali dall’ima all’altra, e poi perchè il materiale della 
parete, pure essendo tutto macigno, non è di composizione nò di strut- 
tura molto uniforme. Quel macigno non proviene infatti da una cava, 
ma è stato raccolto nel deposito alluvionale del torrente Lima; sono 
massi e eiottoloni, provenienti da diverse località e da vari livelli 
stratigrafici che sono stati spezzati e squadrati alla meglio dopo una 
cernita sommaria. I pochi ciottoli che ho raccolto in Val di Lima c di 
cui ho guardato le sezioni sottili sono, come tutti gli altri macigni che 
conosco, costituiti in grandissima parte da frammenti angolosi di quarzo 
e di feldspati che spesso si toccano colle loro superfici pianeggianti 
c si saldano insieme per tutta l’estensione di esse, con o senza intro- 
missione di un velo di sostanza eloritica, limonitiea od argillosa; non 
rare, ma meno frequenti, sono le lamelle, spesso ondulate, di mica 
aborigena scura (più o meno cloritizzala) o bianca; si vedono anche 
dei granelli di magnetite; il cemento, scarsissimo, è costituito da 
clorito, limonite, argilla e, in piccola parte, da calcite. La relativa 
abbondanza nei vari elementi varia però notevolmente da campione 
